MADERAS DE f.tllLF. 
07 
te en el sentido de su espesor, aproximandosejas fibi’as paralelas : en el 
roble, esta contraccion se avalua en 0,04 de la seccion transversal. 
Puede abreviarse la desecacion desalojando la Silvia i las sales que 
contienen las maderas por medio del agua, pues estos elementos son 
los mayores obstaculos para la desecacion. Para esto, cuando se han 
cortado, se las expone al aire durante algunos meses, i despues se tienen 
en un estanque durante tres o cuatro meses, o mejor, en agua corriente 
para que con mas facilidad se disuelvan estos -elementos de destruccion. 
El tiempo necesario para esta operacion varia con las dimensiones de 
las maderas i con la cantidad de agua de que puede disponerse. Cuan- 
do han recibido esta pequena preparacion, se las expone al aire libre, 
pero a la sombra. Las vigas se colocan verticalmente, i las tablas i ta- 
blones, de piano, formando rumas cruzadas i separadas por pequena s 
curias o listones, para que el aire pueda circular libremente. 
Hai otros medios de verificar esta desecacion, valiendose del agua 
caliente, i en este caso diez o doce dias son suficientes, elevando la tem- 
peratura del agua a 30° proximamente ; pero este sisterna no serla 
aplicable por ahora, por Io que lo pasaremos en silencio, tenninando 
por decir : que el metodo de conducir las maderas tlotando por los rios, 
debe preferirse a cualquier otro cuando se trata de maderas duras i re- 
sinosas, pues el agua las pone mas tiernas con beneficio de su labrado, 
lesda un bello color, i quedan menos sujetas a alabearse, aunque parez- 
ca una paradoja ; pero las maderas blancas, por el contrario, se pudren 
en el agua. 
CONSERVACION EE LAS MADERAS. 
Cuando las maderas estan expuestas a la intemperie i sujetas por lo 
tanto a la accion sucesiva del agua, del aire, del sol, etc., pronto se 
deterioran i acaban. La savia que existe en todas las maderas es causa 
de su alteracion, i en las de mejor calidad la savia funciona hasta que 
el tiempo la destruye: enlas de calidad inferior o que han sido corta- 
das fuera de la estacion, como sucede en todas las que A r ienen del sur, 
i particularmente de Cliiloe i Valdivia, la siivia se caldea, se corrom- 
pe, i atrae los gusanos que la carcomen i corroen, ademas de que se 
alabean, se encorvan, se abren i se pudren con el tiempo, sobre todo, si 
han sido empleadas no estando bien secas, como suele suceder. 
Aunque lo que mas haria durar las maderas seria que vinieran del 
sur como es debido, sin embargo, hasta tanto que esto tenga lugar, pue- 
den tomarse algunas precauciones que las preserven hasta cierto punto 
de una pronta destruccion. Entre los diferentes medios que se cono- 
cen, uno de ellos consiste en embeber la madera en aceite o grasa, i ex- 
ponerla durante cierto tiempo a un calor moderado, con lo que queda 
13 
